— 418 — 
Die erts bevat dus volgens proef VI 91.380/ zwavellood of 
79.150/ metallischlood. De gemiddelden uit de beide analysen 
nemende voor het gemiddelde loodgehalte van het geheele stuk 
erts, zoo bekomt men: 
Gemiddeld gehalte aan zwavellood. . …. . . » 90.70/0. 
Wi ” „ metallisch logduss” zi tad 78.440 /0. 
Vl „ „Zilver: zi ver reet Ee 0.110/0. 
„ „in zuren onoplosbare stoffen. .…. 2.360/0. 
Kwantitatief onderzoek der zuivere kristallen. 
Eenige kristallen werden zooveel mogelijk van de aanhangen- 
de aarddeelen gezuiverd, fijn gewreven en verder geanalyseerd. 
VI. 27716 gr. dezer kristallen wogen bij 26° temperatuur 
in gedestilleerd water 2.3985 gr.; hunne densiteit-is dus gelijk 
1.4286. 
IX. Bij eene tweede proef wogen 6.7269 gr. in water 
5.8185 gr. waaruit het specifiek gewigt gelijk 7.865. 
Gemiddeld uit de beide proeven is de densiteit dezer kristal- 
len bij 26° 7.397 en bij 0° 7.420 bijna. 
X. 18827 gr. dezer zuivere kristallen werden met 2 gr. zwa- 
vel en even zooveel koolzure soda gesmolten en verder, zooals vroe- 
ger beschreven is, behandeld. 
XI. Van de uit de afgefiltreerde vloeistof geprecipiteerde 
zwavel loste sterk zoutzuur 0.0083 gr. sulfur. antimon. op, dat 
overeenkomt met 0.440/9 der primitief gebruikte hoeveelheid erts. 
XIL Met verdund en later met sterk salpeterzuur het pre- 
cipitaat uitgekookt en dit met zwavelzuur verdampt en weder 
met water verdund zijnde, werden aan gegloeiden sulfas plumbi 
verzameld 2.3457 or. welke bevatten 1.8587 gr. sulfuretum plumbi 
of 1.6018 gr. metallisch lood. 
Deze kristallen bevatten dus 98.830/9 zwavellood of ruim 
850/9 metallisch lood. 
XIII Uit de afgefiltreerde vloeistof werd het bismuthoxijde 
door koolzure ammonia geprecipiteerd, waar tevens eenig 
ijzer mede ging, afkomstig voor een deel van de koolzure soda 
